Einzelne Mineralien. 



-183- 



Calciumorthosilikat 2CaO.Si02 (60^/^00.0) entsteht bei sehr 

 hoher Temperatur und zergrust infolge von Umwandlung unter Volum- 

 vermehrung (10 °/o) heim Erkalten. Aus der Schmelze entsteht die «-Modi- 

 fikation mit spez. Gew. = 3,27 ; H. — 5 — 6 ; monoklin. Unter 1110° 

 wandelt sich «-Bicalciumsilikat in die /S-Form um. Spez. Gew. = 3,28 

 rhombisch. Bei 675° bildet sich aus der ,/5-Modifikation die ;^-Art. Dabei 

 tritt die erwähnte Zergrusung ein. Durch Abschrecken lassen sich die 

 «- und die ,i5-Formen eine Weile halten , das «-Silikat am ehesten , wenn 

 außerordentlich schnell abgekühlt wird. Das ^'-Silikat hat ein spez. 

 Gew. 2,974. Die Differenz der spezifischen Gewichte zwischen «-Silikat 

 und /-Silikat ist also sehr groß. Auch die dem reinen Orthosilikat be- 

 nachbarten Mischungen zergrusen , so bereits bei 51% CaO, doch hier 

 nur sehr langsam, bei 54 7o CaO schon schnell. 



Das Orthosilikat wird leicht vom Wasser angegriffen, auch mit kaltem 

 Wasser erhält man alkalische Reaktion, mit kochendem kann man 10° q CaO 

 auslaugen, Salmiaklösungen zerstören alle CaO — Si Og-Mischungen. 



Tricalciumsilikat 3CaO.Si02 wird oft als Bestandteil des 

 Portlandzements angenommen. Doch wurde es nie sicher nachgewiesen. In 

 Wirklichkeit handelt es sich bei den entsprechenden Schmelzen stets um 

 Mischungen von CaO und Orthosilikat. Stets konnte bei entsprechenden 

 Produkten freies CaO optisch festgestellt werden, und weiterhin wurden 

 bis zu Gehalten von 90 °/o Ca 0 die thermischen Haltepunkte bei der Um- 

 wandlung von /S-Orthosilikat in /-Orthosilikat wahrgenommen, so daß also, 

 außer durch optische Hilfsmittel letzteres auch thermisch erwiesen wurde. 



Thermische Apparatur, Die Verf. machen darauf aufmerksam 

 daß Iridium bei Temperaturen über 1200° langsam sublimiert, sich also 

 mit den Drähten des Le CHATELiER'schen Thermoelements legieren und 

 somit die Ablesungen stark beeinflussen kann. Unglasiertes Porzellan 

 schützt vor Iridiumdampf nicht. Bei Benutzung von Iridiumöfen (die 

 bei 1600° übersteigenden Temperaturen gebraucht werden müssen) ist es 

 nötig, sich der optischen Pyrometer zu bedienen. So haben auch die Verf. 

 in solchen Fällen ein HoLBORN-KTJRLBAUM'sches Pyrometer benutzt. In 

 ihrem Iridiumofen konnten sie 2100° erreichen. Bei trägen Wärmetönungeu 

 erwiesen sich Erhitzungskurven besser geeignet als Abkühlungskurven. 



Uber die thermischen Resultate gibt das umstehende Dia- 

 gramm einfachen Aufschluß. 



In dieser Figur ist der vom Schmelzpunkt von SiOg nach dem 

 Eutektikum Tridymit-Pseudo-Wollastonit absteigende Ast AB (Ausschei- 

 dung von Tridymit) aus schon erwähnten Gründen punktiert gezeichnet. 

 Von 30 "/o CaO ab wurde der Haltepunkt auf der eutektischen Linie HB 

 wahrgenommen, B C ist die Ausscheidungsliuie für Pseudo-Wollastonit. 

 In B wird ein Eutektikum Tridymit-Pseudo-Wollastonit gekennzeichnet, 

 das sich außerordentlich feinkörnig ausbildet. Das Metasilikat wandelt 

 sich bei der Temperatur von 0 P in Wollastonit um. C kennzeichnet als 

 Maximum den Schmelzpunkt des reinen CaOSiOg. das, wie die panktierte 

 Linie links neben der Vertikalen unter C zeigt, ein wenig SiOo in fester 



